備えて安心、防犯、防災グッズの紹介を通してあなたの生命と財産を守ります。Justice(アメリカの国立司法研究所)NIJでは防弾・防刃ベストに限らず、数多くの安全基準を定めていますがこの頁では防弾・防刃に関して抜粋しています。NIJスタンダードに限らず世界には数多くのテスト基準があり(ジャーマンスタンダードやPSDB等)メーカーは輸出する国が定める安全基準をクリアしなければなりませんでした。標準化委員会CEN基準を定めています。SCHUTZKLASSEN等、多くの試験結果を取得していました。NIJ/CEN共に海外マーケットの標準となっています。Dupont社のホームページに記載されている防弾/防刃のレベル一覧。レベル�VA試験をクリアしています。NIJが定めるパーソナル防弾ベストの規格はこちらをご覧下さい。レベル�Uをクリアしています。NIJが定める防刃ベストの規格はこちらをご覧下さい。Inc.(アメリカメリーランド州にある防弾・防刃テストラボ)世界各国にテストラボは数多くありますが、NIJに認可されたラボは少ないようです。(NIJが認可しているテストラボ一覧)メリーランド州にあるH.P.WhiteはNIJに認可された数少ないテストラボの一つで、ここでの検査結果はブレが少なく検査には世界一の精度を保持し、その検査結果は世界中で尤も信頼される検査機関として有名です。ここでの検査費用は割高で他のラボと比較した場合、検査にかかる日数も多いようです。その為アーマージャパングループでの再検査は悪条件下のウェットのみの試験を申請しています。製造元が取得した検査結果とアーマージャパングループがH.P.Whiteにて行った検査結果を共にWebに表示する事でデータを比べる事も可能となり購入者にとってはさらに安心感がアップする事と思います。日本に密輸された拳銃ではトカレフが圧倒的に多い為、トカレフテストも別途行っています。トカレフから発射される弾丸の速度はNIJが定める�VAの規格を上回る為、今まで�VAのテストをパスしていてもトカレフに対応するかどうかは疑問でした。ゴールドフレックスを製造するハニウェルでさえトカレフに対しての試験データは持ち合わせていなかった為、アーマージャパングループではH.P.Whiteに協力して頂き�VAのテスト環境下でトカレフに使用される弾丸を用いて独自のテストを行いました。トカレフテストに対応した物は“�VA+T”としてデータと共にWeb上に記載しています。H.P.Whiteに限らず試験データを取る場合サンプルテストと別にCertificationを(証明書)を取る方法があります。生地をメーカーから購入し自社工場で裁断・縫製し製品に仕上げる場合に限りCertificationの申請が可能となります。この場合メンズ/レディスの成型によっても規定があり、またサンプルパネルではなく販売される防弾ベストを6セットフロントパネル、バックパネル、サイドパネル、グローインパネル等の全ての試験にパスしなければならないのでサンプリングテストと比べるとよりハードルは高くなり、試験費用も高額となります。一般に海外での軍隊や警察などの国際入札にはCertificationを必要とする場合が多いようです。我々輸入業者や販売会社はサンプリングテストにて申請する場合が殆どです。防弾�VAのテストデータここではH.P.Whiteのデータの読み方を説明します。WebにもUPしていますが、H.P.Whiteでは個別のテストデータも全て付随して送られてきますが、同じ環境下でのテスト結果はトップページに一覧にまとめて記載されます。(参照)この�VAのWETテストデータにはゴールドフレックスを23枚と25枚重ねたパネルを4枚使用して行っています。テスト1と2はゴールドフレックスを23枚重ねたパネル結果で、テスト3と4は25枚重ねたパネル結果です。1-2と3-4ではパネル枚数が違いますのでWeight(lb)の欄にはそれぞれの重さが記載されます。Pliesの欄には使用されたパネル枚数が記載されています。Obliquityの欄には銃弾の発射角度が記載されています。(パネルに対して垂直を0度/あとは30度の傾斜)Caliberは使用する弾薬の規格。magnumが使用されます。Shotは発射数、Velocityは弾速(�VAの規格では436m/s,1430ft/s以下)、Penetrationはパネルを貫通した数(通)です。Penetrationの欄に0以外の数字が記載されると、弾丸が貫通した訳ですから商品価値はなくなります。この欄は数字以上に重要でアーマージャパングループがH.P.Whiteにて再試験する全ての理由もここにあります。仮に23枚のテストパネルが1枚を残して0だった場合は書面上は0でも商品価値はありません。�VA試験やトカレフ試験に使用されたパネルはデータと共にH.P.Whiteより返送されてきます。これらのパネルには弾痕がありパネルの1枚目から慎重に貫通枚数を数える作業を行います。これらのデータの蓄積が最高の防弾ベストを作る事に必ず役立つからです。売り手が商品特性をしっかりと把握する事で十分な商品説明も可能となりお客様へ自信を持ってお勧めする事が可能です。アーマージャパングループで販売している防弾ベストは全ての試験結果で十分なパネル枚数を残し安全性を確信し自信を持って販売できる商品をラインナップしています。Deformationは歪み(凹み)で44mm(1.73in)以下でなければなりません。テストパネルはclay(粘土)上にセットアップされ粘土の硬度は予めドロップテストによる規定値で決められています。44mmの凹みは粘土を人体と仮定した場合の衝撃値の限界を想定しているのではないかと思われます。弾丸が貫通しなくても凹みが規定値を大きく上回ると人体が受ける衝撃は大きく、内臓破裂や粉砕骨折も考えられる為、Deformationの数値は限りなく小さい程、人体が受ける衝撃は少なくなり安全性が高まります。凹みの数値は小さい筈ですが実際には検査結果にブレがある事がお分かり頂けるかと思います。限りなくテスト条件を同じにしようと試みても現実には温度、湿度、火薬(パウダー)量、粘土の硬度など検査環境による微妙な違いが数ミリ以上のテスト結果に反映される場合もありH.P.Whiteであっても多少のブレは生じる為、一度ではなく複数のテストで検証する事が大切かと思います。トカレフのテストデータ上記に記載しているように�VAのテストでは弾速が(436m/s,1430ft/s)以下なので�VAテスト環境はそのままにトカレフの弾丸を使用したテストを行っています。(参照)ここではゴールドフレックスが何枚でトカレフに対応するかが分からなかったので23枚〜31枚の5セットのパネルを用意してテストを行いました。KAも同様で何枚でトカレフに対応するかが分からなかったのでKA22枚のストライク面にゴールドフレックス3枚加えた物と5枚加えた3種類のパネルを用意してテストを行っています。トカレフ弾の最高速は1618ft/sでm/sに直すと最高で493m/sとやはり500m/sに近い速度があり実に強力なパワーがあることが分かります。結果、全てのテストパネルは十分なパネル枚数を残しつつ、凹みも基準値以内でした。トカレフテストは、ゴールドフレックスに限らずKA22及びDupont社のK129でも同様のテストを行っています。防刃�Uのテストデータまず最初にNIJの防刃テスト(NIJ-STD-0115.00)には以下のようにレベル1からレベル3まで3種類のテストがあります。20防刃レベル(L1/L2/L3)によって試験パネルに加えるエネルギー量(E1/E2)は大きく違ってきます。弊社の防弾・防刃素材KA25はレベル2の試験を受けていますのでE1エネルギー(33ジュール)のインパクトで貫通が7mmまでE2エネルギー(50ジュール)のインパクトで貫通が20mmまでと決められています。防刃試験にはP1、S1、SPIKEの3種類が有り、それぞれ違った刃物を使用します。(NIJについて:NIJ-STD-0115.00を参照)簡単に説明するとP1は片刃のナイフ、S1は両刃のナイフ、SPIKEは鋭利なアイスピックが用いられます。H.P.Whiteで行ったKA22の防刃データから説明します。Descriptionには試験パネル名が入り、Blade(刃物の種類)の欄にはP1、S1、SPIKEの3種類が記載されます。Angleの欄には刃物の入射角度が記載されています。Energyの欄にはテストレベルとエネルギー量がジュール単位で記載されています。Heightはインパクトまでの高さが記載されています。Timeは落下した刃物の速度が計測されています。Mass(刃物の質量)と落下速度から割り出したエネルギー量がジュール単位で記載されています。落下速度に微妙な違いが出る為、33Jと50J試験はピッタリの数字が出る事はありません。Penetの欄には刃物が貫通した長さが記載されています。KA22/KA25の試験結果を考察KA22はデータにあるように2006年6月にまずL1/L2でスパイク試験のみを受けています。その好結果を経て9月に、L2のS1/P1試験を受けています。スパイク試験よりもP1(片刃ナイフ)のL2/E2試験が難しかったのですがギリギリパスしている事がデータからお分かり頂けるかと思います。KA22の凄さはトラウマプレート(緩衝材)を一切使用せず、純粋にKAのソフトパネルのみを22枚使用してL2をパスしている点にあります。通常はL1でもL2でも20mmを超える事が殆どなので予め緩衝材を抱き合わせてコンポジットパネルで試験を行います。簡単に説明すると素材のみで試験をして30mm突き抜けた場合、10mm以上のトラウマプレート(ウレタン等の緩衝材)をセットパネルにして試験を行います。結果、緩衝材の分を差し引くと20mm以内となりますのでパスする事になります。この場合、試験結果にはトラウマプレートの有無と厚みが記載されます。アーマージャパングループでは2007年よりKA22に3枚追加してKA25として商品をリリースします。Foamと記載されているようにウレタンフォームを使用したトラウマプレートにKAを25枚セットしてコンポジットパネルで試験を行っています。L2の試験結果はP1/E2で僅か2mmを計測しています。結果KAを3枚追加することで緩衝材を外しても僅かに12mmの計測値となる事が分かります。3枚パネルを追加する事でKA22と比べるとL2/P1/E2でさらに8mmもの安全性を稼ぐ事ができています。実際のベストにもトラウマプレートは入っていますが、取り外して使用しても素材自体が22枚でL2の機能を持っていますので、性能に問題なく着用可能です。この場合、厚みが薄くなり着用の違和感は少なくなりますが、実際にボディに着弾した場合などは緩衝材がショックを吸収する分、入れた方が体の負担は楽になります。弊社では防弾/防刃の兼用ベストを数年前より探し、色々な素材を使用してテストを重ねてきました。FPC社に於いては過去2年間で本当に多くのサンプルベストを作って頂きました。Showでイスラエルから出品していたLior社でした。世間を見渡してもNIJのレベル1でさえ受かるのが難しい事は承知していたので、最初は半信半疑でしたがH.P.Whiteで得たテスト結果は本当に間違いの無い物でした。2006年度にはKA22を一部販売し、2007年2月よりさらに安全なKA25の販売を開始する事が出来る運びとなりました。